Quench polish quench
ಕ್ವೆಂಚ್ ಪಾಲಿಷ್ ಕ್ವೆಂಚ್ (ಕ್ಯುಪಿಕ್ಯು) ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ನೈಟ್ರೋಕಾರ್ಬರೈಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ತುಕ್ಕು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟಫ್ಟ್ರೈಡ್, ಟೆನಿಫರ್ ಅಥವಾ ಮೆಲೊನೈಟ್ ಎಂಬ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಃ ನೈಟ್ರೋಕಾರ್ಬರೈಸ್ ("ಕ್ವೆಂಚ್"), ಪಾಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್-ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ("ಕ್ವೆಂಚ್"). ವರ್ಕ್ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಪ್ರತಿರೋಧ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ನಯತೆ ಆಯಾಸ ಶಕ್ತಿ ಧರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಯಗಳು ಆಘಾತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಾಡ್ಗಳು, ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಾಡ್ಗಳು, ಪಂಪ್ಗಳು, ಆಕ್ಸಲ್ಗಳು, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಗಳು, ಬಂದೂಕಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕವಾಟಗಳು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ನಾನದ ನೈಟ್ರೋಕಾರ್ಬರೈಸಿಂಗ್ ಚಕ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ε ಕಬ್ಬಿಣದ ನೈಟ್ರೈಡ್ನ ಪದರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ, ವರ್ಕ್ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೊಳಪು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೊಳಪು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ಲೆಸ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಸೇರಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವರ್ಕ್ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಉಪ್ಪು ತಣಿಸುವ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮರು-ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ತೊಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊನೆಯ ಹಂತವು ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ದಪ್ಪದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪದರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಕ್ಪೀಸ್ಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಾರ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತರ ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 3 ಪ್ರತಿಶತ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು 3 ಗ್ರಾಂ/ಎಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು. ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಾರ್ಟ್ ಎ. ಎಸ್. ಟಿ. ಎಂ. ಬಿ117 ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉಕ್ಕಿನ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ಗಳ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಲೋಹದ ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ತುಕ್ಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ